22 KARL TANGL. 



von 1 cm innerer Weite angebracht (in der Fig. 1 nickt gezeich- 

 net). Diese Röhre umschloss den zu untersuchenden Draht. Der 

 Raum zwischen der Röhre und der Spule war während der Dauer 

 des Versuches mit schmelzendem Eis gefüllt. Diese Eisschicht 

 schützte den Draht sehr gut gegen Erwärmung, wovon ich mich 

 folgendermaassen überzeugen konnte: zwei Schichten der Spule 

 wurden den zwei andern entgegen geschaltet, so dass der Strom 

 kein magnetisches Feld erzeugte. Die Bifilare behielt ihre Gleich- 

 gewichtslage, nachdem der Strom 20 See. lang geschlossen war. 

 Während den Messungen war aber der Strom nie länger als 

 5 See. geschlossen. Der aus der Erwärmung etwa entstammende 

 Fehler war also eliminiert. 



8. Die Intensität des Stromes wurde mit einem absoluten 

 Tangentengalvanometer gemessen. Das Galvanometer wurde mit 

 einem Silbervoltameter verglichen. Die Magnetisierungsspule gab 

 auch einen kleinen Ausschlag am Galvanometer, was immer in 

 Betracht gezogen wurde. 



Der Gang der Versuche war folgender: Nachdem die Spule 

 mit Eis angefüllt war, gab ich den zu untersuchenden Draht in 

 die Spule und befestigte ihn an die Bifilare. Bevor der Glas- 

 cy linder H mit dem Drahte verbunden wurde, hing ich an den 

 Draht so viel Gewicht, dass die Belastung die gewünschte war; 

 danach wurde die Gleichgewichtslage der Aufhängung beobachtet. 

 Dann wurde das Gewicht weggenommen und der Glascylinder 

 mit dem Draht verbunden. Das Quecksilberniveau wurde dann 

 so weit gesenkt, bis die Aufhängung in die früher beobachtete 

 Gleichgewichtslage kam. So konnte die magnetische Längen- 

 änderung immer bei derselben Belastung untersucht werden. 



Die magnetische Längen- und Spannungsänderung wurde bei 

 vier verschiedenen magnetisierenden Kräften beobachtet; der 

 Strom wurde nacheinander in 1, 2, 3, 4 parallel geschaltete 

 Schichten geleitet, dann wieder abwärts gehend in 3, 2 und 1 

 Schichten. Die Magnetisierung dauerte 5 Secunden, dann wurde 

 der Strom ausgeschaltet. Die magnetische Längen änderung wurde 

 also bei aufwärts und abwärts gehender Kraft beobachtet. Vor 

 der Messung wurde der Draht in der beschriebenen Weise bei 

 auf- und absteigender Kraft magnetisiert, ohne die Längenände- 



